Людмила Дёмина
Семь мастер-классов по плетению из лозы. Часть 5. Круглый поднос

⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰

Пятый мастер-класс: "Круглый поднос" опирается на приёмы и техники, изученные в предыдущих уроках, и продолжает ваше погружение в мир лозоплетения. На этом этапе мы сделаем шаг вперёд и познакомимся с новыми приёмами, которые позволят создавать более сложные и выразительные формы – в частности, круглый поднос.

Эта работа поможет развить уже освоенные навыки, укрепить уверенность и почувствовать, как из простых лозовых прутьев рождается практичное и красивое изделие. Поднос не только станет полезной вещью в доме, но и подарит настоящее чувство удовлетворения от сделанной своими руками работы.

⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰⋱⋰

✿ Материалы:

– 10 прутьев длиной 25-30 см для каркаса крестовины (5×5);

– 10 коротких отрезков лозы для дополнительных стоек донышка;

– 30 прутьев средней толщины для стоек стенок подноса

-тонкая лоза ( без счёта, сколько возьмёт) для плетения донышка и стенок.

✿ Шаг 1. Изготовление донышка.

Круглый поднос начинаем с плетения круглого донышка, как описано в предыдущихуроках. Основа этого донышка немного отличается – крестовина из 10 прутьев (5×5), но делается аналогично донышку 4×4.

✿ Шаг 2. Плетение донышка подноса.

Как и в предыдущих изделиях, оплетаем центр верёвочкой из двух прутков.

Проплетите от центра 3-4 ряда верёвочкой из двух прутков.

Затем разведите стойки:

каждый радиус из 5 прутьев делим на три части – 2, 1, 2.

Рис. 1. Разведение прутьев каркаса в порядке 2:1:2.

Продолжаем плетение. Когда радиальные стойки разошлись, получаем 20 лулучей. Сейчас диаметр донышка – около 14 см.

✿ Шаг 3. Подставим дополнительные стойки к донышку.

Чтобы увеличить диаметр, к каждому второму лучу (то есть через один), подставляем ещё по одному толстому пруту.

Рис. 2. Дополнительные лучи-стойки для увеличения диаметра донышка (20+10=30)

Продолжаем плетение и снова разведем все стойки в стороны.

Получим донышко, в котором 30 лучей на расстоянии примерно 2 см.

Диаметр донышка теперь получится – около 19–20 см.

Рис. 3. Готовое донышко. Осталось срезать лишние концы стоек.

Срезаем кончики прутьев вровень с плетеплетением

✿ Шаг 4. Меняем напрвление плетения. Высадка.

30 прутьев для стоек стенки подноса необходимо хорошо размочить.

Затем подставим их по одному к каждому лучу по краю донышка.

С помощью круглогубцев слегка разомнём каждую стойку у основания (примерно в 5 мм от края). Немедленно, пока прутья влажные, поднимаем стойки вертикально и крепко связываем.

Рис. 4. Стойки для плетения стенки подноса подняты вверх и связаны в пучок.

Эта операция называется ВЫСАДКА – переход от донышка к стенкам. Другими словами, изменение направления: переход от горизонтального плетения к вертикальному.

✿ Шаг 5. Плетение стенки подноса.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.